## IDENTIFIKASI ZAT WARNA DARI PENCAMPURAN EKSTRAK DAUN, BUNGA, DAN BUAH TUMBUHAN TROPIS SEBAGAI BAHAN SENSITIZER PADA DYE SENSITIZED SOLAR CELL
Asis Munandar, Iswadi, dan Nurul Fuadi 1
1 Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar Email: azizmunandar25@gmail.com, wadi.phys.uin@gmail.com
Abstract: Research  on  Identification  of  Color  Substance  from Tropical  Leaf  Extract,  Tropical  Fruit  and  Flower  Preparation  as Sensitizer Material on Dye Sensitized Solar Cell, which aims to know the absorption wavelength on mixing of leaf extract, fruits and tropical flower  plant  as  sensitizer  material  on  Dye  Sensitized  Solar  Cell (DSSC) and to determine the value of constituent elements contained in the mixing of leaf extracts, fruits and flowers of tropical plants as a sensitizer material in Dye Sensitized Solar Cell (DSSC). The method used  in  this  research  is  direct  meseration  method  to  obtain  extract from tropical plants. The result of the research shows that the highest peak is in absorbance and wavelength, in mixing flower of girlfriend of water  and  leaves  of  nail  girlfriend  with  wavelength  232.00  nm  with absorbance  value  4,157,  XRF  test  obtained  element  or  composition of  the  highest  in  mixing  sample  of  White  Water  Flower  and  Leaf Flower  Soursop  namely  Potassium  (K)  with  a  value  of  53.18  %  can be concluded that there are some tropical plants that can be used as a dye for the manufacture of Dye Sensitized Solar Cell (DSSC).
Keywords :  Tropical  Plants,  Dye  Sensitized  Solar  Cell  (DSSC), Meseration, XRF, UV-Vis

## 1. PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Seiring  dengan  meningkatnya  pertumbuhan  penduduk  serta  peningkatan pembangunan  di  bidang  teknologi,  industri  dan  informasi  membuat  kebutuhan energi  juga  akan  semakin  meningkat.  Peningkatan  ini  tentunya  akan menimbulkan permasalahan baru yaitu kekurangan sumber energi. Berdasarkan survey  yang  dilakukan  oleh  para  ahli  mengenai  masalah  terbesar  yang  akan dihadapi  manusia  untuk  50  tahun  mendatang,  ternyata  energi  menduduki peringkat  pertama  (Septina,  2007).  Selama  ini  kebutuhan  energi  listrik  masih mengandalkan  bahan  bakar  fosil  dan  pembangkit  listrik  lainnya,  sehingga berdampak  semakin  berkurangnya  ketersediaan  sumber  daya  energi  fosil khususnya minyak bumi, namun disisi  lain jumlah cadangan sumber energi fosil terus  berkurang,  sementara  proses  pembentukannya  dibutuhkan  waktu  yang sangat lama bahkan bertahun-tahun (Septina, 2007).
Demi  mencukupi  kebutuhan  energi  tersebut,  dilakukan  berbagai  alternatif diantaranya  pemanfaatan  energi  terbarukan  seperti  energi  surya,  energi  air, biomassa,  panas  bumi,  energi  angin  dan  energi  samudera  (Subodro,  2012).
Salah  satu  pemanfaatan  dari  energi  terbarukan  yakni  melalui solar  cell atau sel surya  yang  merupakan  alternatif  yang  paling  potensial.  Hal  ini  dikarenakan jumlah  energi  matahari  yang  sampai  ke  bumi  sangat  besar,  yaitu  sekitar  700 Megawatt setiap menitnya. Bila dikalkulasikan, jumlah ini 10.000 kali lebih besar dari total konsumsi energi dunia (Zamrani dan Gontjang, 2013).
Dalam  DSSC  pewarna  alami  sebagai sensititizer memainkan  peran  kunci untuk menyerap foton dari sinar matahari atau lampu dan mengubahnya menjadi arus listrik. Dye dapat ditemukan diberbagai buah dan tumbuhan dengan harga fabrikasi lebih murah, dibandingkan penggunaan pewarna seperti komplek logam dengan harga  yang  relatif  mahal,  sehingga dye yang  gunakan  dalam  penelitian ini merupakan tumbuhan-tumbuhan tropis yang mudah didapatkan dengan harga yang  relatif  murah,  yaitu  daun  pacar  kuku,  daun  pacar  air,  daun  sirsak,  buah sirsak,  daun  puri  malu,  bunga  putri  malu,  bunga  pacar  air  merah  dan  bunga pacar air putih.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  hal  tersebutlah  yang  melatar  belakangi dilakukan  penelitian  ini  untuk  mengidentifikasi  zat  warna  dari  pencampuran ekstrak daun, buah, dan bunga tumbuhan tropis sebagai bahan sensitizer pada Dye Sensitized Solar Cell (DSSC).

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## Sel Surya
Sel  surya  adalah  perangkat  yang  mengkonversi  radiasi  sinar  matahari menjadi energi listrik. Fotovoltaik ini ditemukan oleh Becquerel pada tahun 1839, dimana  Becquerel  mendeteksi  adanya  tegangan  foton  ketika  sinar  matahari mengenai elektroda pada larutan elektrolit (Zulkipli, 2013). Panel surya tersusun dari  sel  surya  yang  kecil  yang  selanjutnya  dibentuk  dalam  modul  sehingga menjadi panel, yang dijual dalam berbagai bentuk, ukuran dan merek. Tiap panel terbentuk  modul  yang  ukuran  dan  kemampuannya  menyerap  untuk  menyerap radiasi  matahari  berbeda.  Umumnya  panel  yang  dijual  di  pasaran  berdaya  20 Wp,  30  Wp,  50  Wp,  80  Wp  dan  100  Wp.  Wp  ( Watt  Peak )  adalah  satuanyang digunakan untuk menghitung daya serap panel terhadap panas matahari, selain daya  dan  ukuran,  bahan  silikon  yang  digunakan  untuk  membuat  panel  juga beragam (Zulkipli, 2013).
Gambar 1 Panel Surya (berbasis silikon) Sumber : http://grist.org/climate-energy/solar-panels-could-destroy-u-s-utilities- according-to-u-s-utilities/
Pewarna Alami ( Dye )
Pewarna  alami  ( dye )  merupakan  molekul-molekul  pigmen  yang  dihasilkan oleh  bahan  alam,  berperan  sebagai sensitizer untuk  menyerap  foton  dari  sinar matahari atau lampu dan mengubahnya menjadi arus listrik. Jenis-jenis pewarna seperti  komplek  logam,  dan  organik  dan  alami  biasanya  digunakan  sebagai sensitizer (Cari, dkk., 2013).
Sejauh  ini, dye yang  digunakan  sebagai sensitizer dapat  berupa dye sintesis maupun dye alami. Dye sintesis umumnya menggunakan organik logam berbasis ruthenium komplek yang harganya cukup mahal, sedangkan dye alami dapat  diekstrak  dari  bagian-bagian  tumbuhan  seperti  daun,  bunga  atau  buah. Pigmen  tumbuhan  yang  digunakan  sebagai  fotosensitizer  dapat  berupa  ekstrak klorofil  (Hardeli,  dkk.,  2013),  karoten  atau  antosianin  (Akhiruddin  Maddu,  dkk. 2007).

## Spektrum Cahaya
Pada  tahun  1873,  J.  C.  Maxwell  secara  teori  menjabarkan  kemungkinan adanya  gelombang  elektromagnetik  di  alam  yang  menjalar  dengan  kecepatan sebesar kecepatan cahaya. Secara eksperimen Heinrich Hertz pada tahun 1888, dengan  memakai  osilasi  dipol  listrik,  berhasil  memperoleh  gelombang elektromagnetik,  yakni  gelombang  mikro,  yang  ternyata  dapat  dipantulkan, dibiaskan,  difokuskan  dengan  lensa  dan  seterusnya  sebagaimana  lazimnya cahaya.  Sejak  itu,  cahaya  diyakini  sebagai  gelombang  elektromagnetik transversal.  Elektromagnetik  ialah  gelombang  medan  listrik  dan  kuat  medan magnet  di  setiap  titik  yang  dilalui  gelombang  elektromgnetik  itu  berubah-ubah terhadap  waktu  secara  periodis  dan  perubahan  itu  secara  berturut-turut sepanjang arah menjalarnya gelombang (Soedojo, 1992).
Cahaya  tampak  yaitu  cahaya  yang  sensitif  pada  mata  kita,  pada  kisaran 400  nm  sampai  750  nm.  Kisaran  ini  dikenal  sebagai  spektrum  tampak,  dan  di dalamnya terdapat warna ungu sampai merah (Giancoli, 2001).
Gambar 2 Rentang spektrum gelombang elektromagnetik Sumber: http://www.google.co.id

## Dye Sensitized Solar Cell
Dye  Sensitized  Solar  Cell ,  sejak  pertama  kali  ditemukan  oleh  Michael Gratzel  pada  tahun  1991,  telah  menjadi  salah  satu  topik  penelitian  yang dilakukan intensif oleh peneliti di seluruh dunia. Dye Sensitized Solar Cell bahan disebut juga terobosan pertama dalam teknologi sel surya sejak sel surya silikon. Berbeda  dengan  sel  surya  konvensional, Dye  Sensitized  Solar  Cell adalah  sel surya  fotoelektrokimia  sehingga  menggunakan  elektrolit  sebagai  medium transport muatan (Halme, J. 2002).
Dye  Sensitized  Solar  Cell merupakan  suatu  perangkat  sel  surya  yang tersusun  dari  sepasang  elektroda  dan  counter  elektroda.  Elektroda  terbuat  dari substrat  kaca konduktif,  yang  telah  dilapisi transparent  conductive  oxide (TCO), umumnya digunakan SnO 2 . Pada elektroda dilapisi oleh layar oksida nanopartikel yang  dilapisi  oleh  molekul dye (zat  pewarna)  sensitasi.  Molekul dye berfungsi sebagai  penangkap  foton  cahaya,  sedangkan  nanopartikel  semikonduktor berfungsi  menyerap  dan  meneruskan  foton  menjadi  elektron.  Pada counter elektroda  diberi  katalis,  umumnya  karbon  atau  platinum,  berfungsi  untuk mempercepat kinetika reaksi proses reduksi triiodide pada TCO. Dye Sensitized Solar Cell juga menggunakan media elektrolit sebagai medium transport muatan. Elektrolit yang umum digunakan pada Dye Sensitized Solar Cell terdiri dari iodine (I-) dan triiodide (I 3- ) sebagai pasangan redoks dalam pelarut. Skematis susunan sandwich  layer dari Dye  Sensitized  Solar  Cell diilustrasikan  pada Gambar  1 berikut (Halme, J. 2002).
Gambar 3 Struktur Dye Sensitized Solar Cell
Sumber: http://www.google.co.id

## Ekstraksi Maserasi
Maserasi  adalah  proses  pengekstrak  simplisia  dengan  menggunakan pelarut  dengan  beberapa  kali  pengocokan  atau  pengadukan  pada  temperatur ruangan  (kamar).  Maserasi  bertujuan  untuk  menarik  zat-zat  berkhasiat  yang tahan  pemanasan  maupun  yang  tidak  tahan  pemanasan.  Secara  teknologi maserasi  termasuk  ekstraksi  dengan  prinsip  metode  pencapaian  konsentrasi
pada keseimbangan. Maserasi dilakukan dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan atau kamar (Depkes RI, 2000).

## Spektrofotometer UV-Vis
Spektrofotometri  merupakan  salah  satu  metode  yang  digunakan  untuk menentukan  komposisi  suatu  sampel  baik  secara  kuantitatif  dan  kualitatif  yang didasarkan pada interaksi materi dengan cahaya (Khopkhar, 2003). Prinsip dasar dari spektrofotometer UV-Vis adalah serapan cahaya. Apabila suatu cahaya jatuh pada  senyawa,  maka  sebagian  cahaya  diserap  molekul-molekul  sesuai  dengan struktur  dari  molekul  dan  senyawa  tersebut.  Spektra  UV-Vis  berkaitan  erat dengan tingkatan-tingkatan tenaga elektron (Sastrohamidjojo, 1991).
Spektrofotometri  visible  disebut  juga  spektrofotometri  sinar  tampak,  yang dimaksud  sinar  tampak  adalah  sinar  yang  dapat  dilihat  oleh  mata  manusia. Cahaya  yang  dapat  dilihat  oleh  mata  manusia  adalah  cahaya  dengan  panjang gelombang  400-800  nm  dan  memiliki  energi  sebesar  299 –149  kJ/mol.  Energi yang  dimiliki  sinar  tampak  mampu  membuat  elektron  tereksitasi  dari  keadaan dasar menuju kulit  atom  yang memiliki  energi  lebih  tinggi  atau menuju keadaan tereksitasi (Seran, 2011)
X-Ray Flouresence (XRF) Analisis X-Ray  Fluoresence (XRF)  merupakan  analisis  suatu  bahan dengan  menggunakan  peralatan  spektrometer  yang  dipancarkan  oleh  sampel dari penyinaran sinar-X. Sinar-X yang dianalisis berupa sinar-X karakteristik yang dihasilkan  dari  tabung sinar-X,  sedangkan  sampel  yang  dianalisis  dapat  berupa sampel  padat  pejal  dan  serbuk.  Dasar  analisis  alat X-Ray  Fluoresence (XRF) adalah pencacahan sinar-X yang dipancarkan oleh suatu unsur akibat pengisian kembali  kekosongan  elektron  pada  orbital  yang  lebih  dekat  dengan  inti  atom (kulit  K)  oleh  elektron  yang  terletak  pada  orbital  yang  lebih  luar.  Kekosongan elektron  ini  terjadi  karena  eksitasi  elektron.  Pengisian  elektron  pada  orbital  K akan  menghasilkan  spektrum  sinar-X  deret  K,  pengisian  elektron  pada  orbital berikutnya  menghasilkan  spektrum  sinar-X  deret  L,  deret  M,  deret  N  dan seterusnya (Sumantry, 2002).
Spektrum  sinar-X  yang  dihasilkan  selama  proses  diatas  menunjukkan puncak  (peak)  karakteristik  yang  merupakan  landasan  dari  uji  kualitatif  untuk unsur-unsur yang ada pada sampel. Sinar-X karakteristik diberi tanda sebagai K, L,  M,  N  dan  seterusnya  untuk  menunjukkan  dari  kulit  mana  unsur  itu  berasal. Penunjukkan  alpha  (α),  beta  (β)  dan  gamma  (γ)  dibuat  untuk  memberi  tanda sinarX itu berasal dari transisi elektron dari kulit yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Kα  adalah  sinar-X  yang  dihasilkan  dari  transisi  elektron  kulit  L  ke  kulit  K (Sumantry, 2002).
Gambar 4 Prinsip kerja alat X-Ray Fluoresence (XRF) Sumber: http://www.google.co.id

## 3. METODE PENELITIAN Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  ini  telah  dilaksanakan  pada  Juli  sampai  September  2017. Tempat  penelitian  dilakukan  di  Laboratorium  Kimia  Organik  dan  Laboratorium Fisika  Modern  FST-UINAM,  Laboratorium  Kimia  Terpadu  dan  di  Laboratorium Science Building FMIPA-UNHAS.

## Alat dan Bahan
Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah Spektrometer UV-Vis, XRF ( X-Ray  Fluorosence ),  neraca  digital,  gelas  kimia,  gelas  beker,  cawan,  spatula, kain  penyaring  berwarna  putih,  endok  sampel,  corong,  penutup  tabung,  batang pengaduk, pipet tetes, pipet volume, bulp, tabung reaksi, rak tabung. Sedangkan bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah,  daun  pacar  kuku,  daun  pacar air, bunga pacar  air putih, bunga pacar air  merah, daun dan bunga putri malu, daun  dan  buah  sirsak,  aluminium  voil,  selotip,  etanol  96%,  aquades, tissue , kertas label, kertas saring.

## Prosedur Kerja Persiapan Alat dan Bahan
Menyiapkan  alat  dan  bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  seperti daun pacar kuku, daun pacar air, bunga pacar air putih, bunga pacar air merah, daun  putri  malu,  bunga  putri  malu,  buah  sirsak,  daun  sirsak,  masing-masing sekitar 20 gram, larutan etanol 96 % 4 liter, aquades 2 liter.

## Tahap Pembuatan Ekstrak Bahan
a.  Mencuci daun pacar kuku daun pacar air, bunga pacar air putih, bunga pacar air  merah,  daun  putri  malu,  bunga  putri  malu,  daun  sirsak  dan  buah  sirsak dengan menggunakan air.
b.  Menghancurkan  daun  pacar  kuku,  daun  pacar  air,  bunga  pacar  air  putih, bunga pacar merah, daun putri malu, bunga putri malu, daun sirsak dan buah sirsakdengan  menggunakan  cawan  dan  alu  menjadi  bagian  yang  lebih  kecil sampai menjadi serbuk.
c.  Menimbang  serbuk  daun  pacar  kuku,  daun  pacar  air,  bunga  pacar  air  putih, bunga  pacar  air  merah,  daun  putri  malu,  bunga  putri  malu,  daun  sirsak  dan buah sirsak, hasil timbangan seberat 20 gram.
d.  Memasukkan  serbuk  dari  masing-masing  sampel  ke  dalam  toples  untuk dimaserasi dengan cara direndam menggunakan etanol 96% selama 24 jam.
e.  Menyaring hasil rendeman untuk memperoleh filtratnya dengan menggunakan kain  penyaring  dan  corong  ke  dalam  botol  dan  diberi  label  sebagai  maserat hari pertama.
f.  Mengulangi  tahap  maserasi  kembali  pada  ampas  daun  pacar  kuku,  bunga pacar  air  merah,  bunga  pacar  air  putih,  daun  putri  malu,  bunga  putri  malu, daun  sirsak  dan  buah  sirsakdengan  penambahan  etanol  dilakukan  selama  3 hari sehingga di peroleh hasil ekstrak yang banyak.

## Tahap Pencampuran Ekstrak Bahan
a.  Mencampurkan 2 ml bunga pacar merah, bunga pacar putih, daun pacar air, daun  pacar  kuku,  daun  putri  malu,  bunga  putri  malu,  daun  sirsak  dan  buah sirsak untuk pencampuran semua sampel.
b.  Mencampurkan  2  ml  bunga  pacar  merah  dan  2  ml  daun  putri  malu,  lalu dihomogenkan.
c.  Melakukan hal yang sama pada sampel lainnya.

## Pengujian UV-VIS
a.  Mengambil  1  ml dye kemudian  dimasukkan  ke  dalam  tabung  reaksi  dan ditambahkan 9 ml etanol lalu dihomogenkan (pengenceran 10kali).
b.  Mengambil  kembali  1  ml dye yang  telah  diencerkan  10  kali  dan  dimasukkan ke  dalam  tabung  reaksi  dan  ditambahkan  etanol  9  ml  lalu  dihomogenkan (pengenceran 100 kali).
c.  Memasukkan etanol ke dalam kuvet I sebagai pembacaan blangko.
d.  Memasukkan dye yang telah diencerkan ke dalam kuvet II sebagai sampel uji.
e.  Memasukkan kedua kuvet ke dalam alat uji dan dilakukan pengujian.
f.  Cara yang sama diatas dilakukan untuk sampel-sampel lainnya
Pengujian X-Ray Fluorosence
Sebelum  dilakukan  pengukuran  sampel  maka  terlebih  dahulu  dilakukan kalibrasi  pengukuran  dan  kalibrasi  energi,  selanjutnya  dilakukan  pengukuran. Kalibrasi energi bertujuan agar unsur yang terkandung dalam suatu bahan tetap pada  energinya,  sementara  kalibrasi  pengukuran  bertujuan  untuk  mengetahui penyimpangan pengukuran dari alat. Menyiapkan sampel, kemudian memasukkan sampel kedalam alat uji XRF, kurang lebih 15 menit hasil pengujian XRF dapat terlihat pada monitor.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Ekstrak Sampel
Pada  penelitian  ini  telah  dilakukan  yaitu  pembuatan  ekstrak  secara langsung  pada  tumbuhan  tropis,  sebagai  fotosentizer  dengan  menggunakan
metode  maserasi  kemudian  dilakukan  perendaman  selama  24  jam.  Berikut adalah hasil ekstrak secara langsung tumbuhan tropis.
Gambar 5 Hasil ekstraksi sampel

## Hasil Uji UV-Vis
Larutan dye dibuat  dari  ekstrak  tumbuhan tropis yang dapat menyerap dan  meneruskan  spektrum  cahaya  tampak.  Sebelum  melakukan  pembacaan, alat tersebut dikalibrasi dengan memasukkan etanol 96 % pada kuvet kemudian pelarut tersebut dikalibrasi menjadi nol.
Telah    dilakukan  pengujian    ekstraksi    menggunakan    spectrophotometer UV Visible 2600 series  untuk  mengetahui  daya  absorbansi  hasil ekstrak daun, bunga  dan  buah  tumbuhan  tropis  setelah  satu  dan  yang  lainnya  terhadap panjang gelombang tampak. Spektrum  absorbansi  diukur  pada  rentang  200- 700  nm. Hasil pengujian terlihat pada grafik berikut:
Gambar 6 Grafik penggabungan semua sampel Grafik di atas menunjukkan hasil gabungan hamparan spektrum pada UV- Vis  dimana  hubungan  antara  absorbansi  dan  panjang  gelombang.  Dari  hasil penggabungan  UV-Vis  terlihat  puncak  tertinggi  terdapat  pada  absorbansi  dan
panjang  gelombang,  pada  pencampuran  bunga  pacar  air  putih  dan  daun  pacar kuku  dengan  panjang  gelombang  232.00  nm  dengan  nilai  absorbansi  4.157, tertinggi  kedua  yaitu  semua  sampel  dengan  panjang  gelombang  218.00  nm dengan  nilai  absorbansi  4.051  pada  pencampuran  ekstrak  bunga  pacar  air merah dan daun pacar kuku dengan panjang gelombang 215.00 nm dengan nilai absorbansi  3.738,  dari  ketiga  hasil  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa pencampuran  ekstrak  tumbuhan  tropis  bunga  pacar  air  putih  dan  daun  pacar kuku  dapat  dijadikan  sebagai dye untuk  pembuatan Dye  Sensitized  Solar  Cell (DSSC).
Hasil Uji X-Ray Flourescence (XRF)
Setelah  dilakukan  pengujian  sampel  UV-Vis  selanjutnya  dilakukan pengujian X-Ray Flourescence (XRF) untuk mengetahui kandungan unsur yang terkandung dalam hasil ekstrak pencampuran daun, bunga dan buah tumbuhan tropis. Hasil uji X-Ray Flourescence (XRF) dapat dilihat pada pada tabel berikut:
Tabel 1 . Hasil Pengujian X-Ray Flourescence (XRF) Nama Unsur Sampel Penelitian Semua sampel (%) Pencampuran bunga pacar air putih dan daun sirsak (%) Pencampuran bunga pacar air merah dan daun pacar air (%) Pencampuran bunga pacar air putih dan daun putri malu (%) K 11.92 53,18 37.08 Ada In 1,35 0, 853 3,03 - Cl - 29,11 19.50 - Ca - 7,96 - - Co - 3.78 - - Ti - 2.72 - - Nb - 1.16 4.28 - Mo - 0.74 2.65 - Sb - 0.62 2.09 - Sn - 0.60 2.16 - Pb - - 9.96 - U - - 7.21 - Rb - - 3.36 - Ru 1.74
Tabel di atas menunjukkan hasil dari ke empat sampel yang diuji XRF yaitu pencampuran  bunga  pacar  air  putih  dan  daun  sirsak,  ekstrak  bunga  pacar  air merah  dan  daun  pacar  air,  ekstrak  bunga  pacar  air  putih  dan  daun  putri  malu, dan  semua  sampel.  pada  pencampuran  bunga  pacar  air  putih  dan  daun  sirsak unsur yang terkandung adalah Kalium (K) Klorin (Cl), Kalsium (Ca), Kobalt (Co), Thallium  (Ti),  Niobiurn  (Nb),  Indium  (In),  Molibdenum  (Mo),  Stibium  (Sb),  dan Stannum/Timah  (Sn).  Unsur  atau  komposisi  yang  tertinggi  adalah  Kalium  (K) dengan  nilai  53,18  %  sedangkan  unsur  atau  komposisi  yang  terendah  yaitu Stibium (Sn) dengan nilai 0,60%.
Pada  pencampuran  ekstrak  bunga  pacar  air  merah  dan  daun  pacar  air, bahwa  unsur  yang  terkandung  dalam  ekstrak  semua  sampel  adalah  kalium  (K) Klorin (Cl), Timbal (Pb), Uranium (U), Niobiurn (Nb), Rubidium (Rb), Indium (In), Molibdenum  (Mo),  Stibium  (Sb),  Stannum/  Timah  (Sn).  Unsur  atau  komposisi yang  tertinggi  adalah  Kalium  (K)  dengan  nilai  37,08  %  sedangkan  unsur  atau komposisi yang terendah yaitu Plutonium (Ru) dengan nilai 1,74%.
Pada  estrak  semua  sampel  unsur  yang  terkandung  di  dalamnya  adalah kalium (K) dan indium (In) dengan komposisi atau unsur tertinggi adalah Kalium (K)  senilai  11,92  m/m%  dan  komposisi  atau  unsur  terendah  adalah  Indium  (In) senilai 1,35 m/m%.
Berdasarkan  hasil  pengujian  XRF  diperoleh  unsur  atau  komposisi  yang tertinggi  pada  sampel  bunga  pacar  air  putih  mix  daun  sirsak  yaitu  Kalium  (K) dengan nilai  53,18 m/m% maka unsur tersebut dapat dijadikan sebagai sebagai dye untuk pembuatan Dye Sensitized Solar Cell (DSSC)

## 5. PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:
1. Hasil  pengujian  UV-Vis    dapat  dilihat  bahwa  ekstrak  pencampuran  bunga pacar  air  putih  dan  daun  pacar  kuku  dapat  dijadikan  sebagai dye untuk pembuatan Dye  Sensitized  Solar  Cell , karena  memiliki  nilai  absorbansi tertinggi yaitu 4,157 dan berada pada panjang gelombang 232,00 nm.
2. Hasil pengujian XRF diperoleh kandungan unsur Kalium (K) sebesar 53,18 %, Klorin  (Cl)  sebesar  29,11  %,  dan  Indium  (In)  sebesar  3,03  %,  maka kandungan unsur tersebut dapat dijadikan sebagai dye untuk pembuatan Dye Sensitized Solar Cell .

## Saran
Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka saran untuk peneliti selanjutnya adalah  melakukan  penelitian  dengan  bahan  yang  sama,  dengan  pencampuran yang bervariasi, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan substrat atau kaca ITO  dengan  resistansi  100 Ω.  Selain  itu  peneliti  selanjutnya  juga  dapat melakukan  pengujian  XRD  dengan  terlebih  dahulu  memadatkan  ekstrak  dari sampel.

## DAFTAR PUSTAKA
Cari, dkk. Studi Pengaruh Konsentrasi Poly (3-Hexylthiophene) (P3HT) Terhadap Peningkatan  Efisisensi  Dye  Sensitized  Solar  Cel .  Seminar  Nasional 2 nd Lontar  Physic  Forum 2013.  ISBN:  978-602-8047-80-7:  Lpf1331- 1.2013.
Giancoli, Douglas, C. Fisika Edisi Kelima Jilid 2. Erlangga: Jakarta. 2001.
Halme,  J. Dye  Sensitized  Nanostructured  and  Organic  Photovoltaics  Cells: Technical  Review  and  Preeliminary  Test.  Master  Thesis .  Helsinki University of Technology. Espoo. 2002.
Hardeli,  dkk. Dye  Sensitized  Solar  Cell  (DSSC)  Berbasis  Nanopori TiO 2 Menggunakan  Antosianin  Dari  Berbagai  Sumber  Alami .  Padang: FMIPA  Universitas  Lampung.  Prosiding  Semirata  FMIPA  Universitas Lampung. 2013.
Sastrohamidjojo, Hardjono. Spektroskopi. Yogyakarta: Liberty. 1991. Setiana,  Shella. Pengaruh  Konsentrasi  Mordankapur  Dengan  Zat  Warna  Daun Pacar  Kuku  (Lawsonia  Inermis)  Kering  Terhadap  Pewarna  Kain  Knit Cotton Dengan Teknik Tie Dye . Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. E-Journal.  Volume  04  Nomor  03  Tahun  2015,  Edisi  Yudisium  Periode Agustus 2015, Hal 38-43. 2015.
Soedojo,  Peter. Azas-azas  Ilmu  Fisika  Jilid  3  Optika .  Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press. 1992.
Zulkipli. Perencanaan Pemanfaatan Energi Surya Sebagai Energ Alternatif Untuk Kebutuhan  Listrik  Pada  KLM .  Makassar:  Jurusan  Perkapalan,
Universitas Hasanuddin, 2013. Vol. VII. 2013.